41 
JE. Monaisbericht. 
——_ 
Ueber Metalllegirungen 
haben ©. Calvert und R. Johnson Versuche ver- 
öffentlicht. 
Eisenkalium KFe? mit 25,4 Proc. Kalium und 
74,6 Proc. Eisen stellten sie dar durch heftiges Glühen eines 
Gemenges von 12 Aegq. Eisen mit 8 Aeq. Weinstein. Das 
Eisenkalium sieht dem Schmiedeeisen ähnlich, lässt sich 
schmieden und schweissen, ist ausserordentlich hart, so 
dass es Hammer und Feile kaum angreifen. Durch 
Wasser und Luft oxydirt es sich rasch. Eisenkalium KFe6 
wurde durch Zusammenschmelzen von 12 Aegq. Eisen mit 
8 Aeg. Weinstein und einer gewissen Menge fein gepul- 
verter Holzkohle dargestellt. Es enthält 18,6 Proc. Kalium 
und 81,4Proc. Eisen, sonst dem vorigen ähnlich. 
Alumrumeisen AlFe* mit 12 Proc. Alumium und 
88 Proc. Eisen wurde durch zweistündiges Weissglühen 
von 396 Theilen Chloralumium, 1120 Theilen freier Eisen- 
feile und 224 Theilen Aetzkalk erhalten. Ausserordentlich 
hart, schmiedbar und schweissbar, rostet an feuchter Luft. 
Beim Zusatz von feingepulverter Holzkohle zu dem ge- 
nannten Gemenge erhält man ebenfalls AlF'e? mit 12,1 Proc. 
Alumium und 87,9 Proc. Eisen; ausserdem finden sich 
aber erbsengrosse und kleine Körner von 
Alumiumeisen Al?Fe3 mit 24,55 Proc. Alumium 
und 75,45 Proc. Eisen. Silberweiss, ausserordentlich hart; 
an feuchter Luft nicht rostend, nicht einmal in den 
Dämpfen der salpetrigen Säure. Beim Behandeln mit 
schwacher Schwefelsäure löst sich das Eisen auf und es 
‚bleibt Alumium mit allen seinen Eigenschaften zurück. 
Beim Schmelzen eines Gemenges von 1750 Th. Kaolin, 
1200 Th. Kochsalz und 875 Th. Eisen erhält man eben- 
falls eine alumiumreiche Eisenlegirung. 
Alumiumkupfer AlCu3 mit 8,5 Proc. Alumium 
und: 91,5 Proc. Kupfer wurde erhalten durch Zusammen- 
schmelzen von 640 Th. Kupfer, 1076 Th. Chloralumium 
